12 



amantglanz hatten. Die Seiten der Krystalle hatten eine Länge von 

 einer, auch bei vielen von einigen Linien. Aber obgleich die gröfs- 

 ten Krystalle nur durch das Glas bemerkt werden konnten, und 

 kleinere sich wegen ihrer Flüchtigkeit nicht zur Messung eigneten, 

 so konnte man sich doch deutlich überzeugen, dafs sie keine Wür- 

 fel bildeten, sondern dafs sie, wie sich auch Herr G. Rose über- 

 zeugte, zum viergliedrlgen Krystallisationssysteme gehörten. 



Da nun der Salmiak bestimmt zum regulären Krystallisations- 

 systeme gehört, so ergiebt sich hieraus unzweideutig, dafs Ammo- 

 niak und Phospborwasserstoff in ihren Verbindungen nicht iso- 

 morph sein können. 



Hr. Dove thcilte die Ergebnisse von Versuchen mit über 

 das Verhältnifs des grauen und weifsen Gufseisens 

 zu Schmiedeeisen, hartem und weichem Stahl, in Be- 

 ziehung auf die durch dieselben hervorgebrachten 

 Inductionserscheinungen unter gleichen Bedingun- 

 gen des Magnetisirens derselben. 



Aus den im Juni vorigen Jahres mitgetheilten Versuchen 

 hatte sich in Beziehung auf Schmiedeelsen bereits ergeben, dafs, 

 da die durch einen electrischen Strom in ihm hervorgerufene Po- 

 larität bei dem Aufhören desselben nie vollkommen verschwindet, 

 ein Magnetisiren in entgegengesetztem Sinne stets einen stärkeren 

 inducirten Strom in einer das Eisen umgebenden Spirale hervor- 

 ruft, als eine Wiederholung der vorigen Polarisirung des Eisens 

 in demselben Sinne. Dieses in der Umkehrung der vorherigen 

 Polarität liegende Verstärkungsprincip tritt noch viel deutlicher 

 bei weichem und hartem Stahl und bei Nickel hervor, weil bei 

 diesen der nach dem Öffnen der Kette zurückbleibende Magne- 

 tismus viel bedeutender als bei dem Schmiedeeisen ist; denn wei- 

 cher Stahl, der bei wiederholter Polarisirung in demselben Sinne 

 einen kräftigeren inducirten Strom erzeugt als gehärteter Stahl 

 unter denselben Bedingungen, wird von diesem an Inductions- 

 kraft übertroffen, wenn bei letzterem die Polarität umgekehrt wird, 

 während sie bei dem welchen Stahl stets unverändert in demselben 

 Sinne erzeugt wird. Die nachfolgenden Versuche zeigen, dafs ähn- 

 liche Erscheinungen auch zwischen Gufseisen und Stahl statt- 

 finden, ja dafs CS Gufseisensorten giebt, welche vermittelst des 



